无聊の日记
type: channel
link: https://blog.garfieldtom.cool/
description: ダイ け ジョーァの猫がインターネットに書いたつまらない日記
items: 半导体器件物理习题增补分析详解
items: 半导体器件物理常考题型例题详解
items: 半导体器件物理核心知识复习指南
items: PN结与太阳能电池课程笔记
items: 有机光电材料与器件基础课程笔记
items: 非平衡载流子课程笔记
items: 载流子的输运现象课程笔记
items: 载流子的统计分布课程笔记
items: 半导体中的杂质、缺陷及其能级课程笔记
items: 从半导体的晶格结构到能带工程课程笔记

半导体器件物理习题增补分析详解
type: item
date: 2026-06-15T12:10:00+08:00
description: 补漏一：第一章 / 能带与有效质量【题型18】回旋共振与有效质量计算题目：在进行硅的微波回旋共振实验时，加在某个特定方向上的恒定磁场 $B = 0.1\text{ T}$。已知此时测得的电子有效质量 $m_c^* = 0.26 m_0$（$m_0 = 9.1 \times 10^{-31}\text{ kg}$）。① 求此方向上发生回旋共振时的微波频率 $f_c$；② 若要探测到该共振，对半导体样品的平均自由时间 $\tau$ 有什么要求？解题过程：① 求回旋共振频率：回旋共振角频率 $\omega_c = \frac{qB}{m_c^*}$，且 $\omega_c = 2\pi f_c$。代入国际单位制（SI）：$$f_c = \frac{qB}{2\pi m_c^*} = \frac{1.602\times 10^{-19} \times 0.1}{2\times 3.1416 \times 0.26 \times 9.1 \times 10^{-31}}$$$$f_c = \frac{1.602 \times 10^{-20}}{1.486 \times 10^{-30}} \approx 1.078 \times 10^{10}\text{ Hz} = 10.78\text{ GHz}$$（此频率位于微波波段）② 观测条件：为了能观测到明显的共振吸收峰，电子在发生碰撞散射前，至少必须能完成几次完整的回旋运动。数学条件为：$\omega_c \tau \ge 1$ 或至少 $\omega_c \tau > 1$。因此要求：$\tau \ge \frac{1}{\omega_c} = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{6.77 \times 10^{10}} \approx 1.48 \times 10^{-11}\text{ s}$。（这就要求实验必须在极低温下进行，以减弱声子散射，增大 $\tau$）。✎ 批注：这是第一章唯一能出计算大题的地方。注意全部换算为国际单位（SI）（磁场用 T，质量用 kg，电荷量用 C），算出来的频率 $f$ 单位是 Hz。常见错误是把角频率 $\omega_c$ 当成了频率 $f_c$，漏除了 $2\pi$。补漏二：第二章 / 杂质能级【题型19】类氢模型：杂质电离能与轨道半径估算题目：利用类氢原子模型，估算室温下 Si 中浅能级施主杂质（如磷 P）的电离能 $\Delta E_D$ 和基态电子的玻尔半径 $r$。已知 Si 的相对介电常数 $\varepsilon_r = 11.9$，电导有效质量 $m_n^* \approx 0.26 m_0$。与本征带隙 $E_g = 1.12\text{ eV}$ 比较，说明为何室温下杂质极易电离。解题过程：① 估算电离能：类氢模型中，杂质电离能相对于氢原子基态能量（13.6 eV）的修正公式为：$$\Delta E_D = 13.6 \times \frac{m_n^*/m_0}{\varepsilon_r^2}\text{ (eV)}$$$$\Delta E_D = 13.6 \times \frac{0.26}{(11.9)^2} = 13.6 \times \frac{0.26}{141.61} = 0.0249\text{ eV} \approx 25\text{ meV}$$② 估算玻尔半径：氢原子的基态半径为 $a_0 = 0.53$ Å。修正公式为：$$r = a_0 \times \frac{\varepsilon_r}{m_n^*/m_0} = 0.53 \times \frac{11.9}{0.26} \approx 24.2 \text{ Å} = 2.42\text{ nm}$$③ 比较与说明：室温热激发能 $k_0T \approx 0.026\text{ eV}$。算出的 $\Delta E_D \approx 0.025\text{ eV}$。因为 $\Delta E_D \le k_0T$，且远小于本征禁带宽度（$1.12\text{ eV}$），所以在室温下热涨落提供的能量已足以使绝大部分施主电子激发到导带，即发生充分电离。✎ 批注：这个公式不需要死记硬背复杂的 $\hbar, \varepsilon_0$ 的原版表达式，只要记住相对于氢原子的两个比例因子：能量正比于质量、反比于介电常数平方；半径反比于质量、正比于介电常数。补漏三：第三章 / 载流子分布【题型20】本征费米能级 $E_i$ 对禁带中线的偏移量题目：证明半导体的本征费米能级 $E_i$ 并不精确位于禁带中线。求 300K 时硅的 $E_i$ 偏离禁带中线多少电子伏特？已知 Si 的状态密度有效质量 $m_{dn} = 1…

半导体器件物理常考题型例题详解
type: item
date: 2026-06-13T17:33:00+08:00
description: 第一部分：能带与有效质量【题型1】由电阻率/迁移率求本征载流子浓度题目：室温下本征Ge的电阻率为47 Ω·cm，已知$\mu_n = 3900$ cm²/V·s，$\mu_p = 1900$ cm²/V·s，求本征载流子浓度 $n_i$。解题过程：本征半导体中 $n_0 = p_0 = n_i$，电导率为：$$\sigma_i = q n_i (\mu_n + \mu_p)$$由题意：$\rho_i = 47$ Ω·cm，$\sigma_i = 1/\rho_i$，故：$$n_i = \frac{1}{q \rho_i (\mu_n + \mu_p)} = \frac{1}{1.602\times10^{-19} \times 47 \times (3900+1900)}$$$$n_i = \frac{1}{1.602\times10^{-19} \times 47 \times 5800} = \frac{1}{4.368\times10^{-14}} \approx 2.29\times10^{13} \text{ cm}^{-3}$$✎ 批注：这是最基础的反推题，核心就是 $\sigma = qn_i(\mu_n+\mu_p)$，本征时 $n=p=n_i$。注意单位：迁移率用 cm²/V·s，$q$ 用 C，$\rho$ 用 Ω·cm，结果自动是 cm⁻³。常见错误：忘了 $\mu_n + \mu_p$ 是两者之和，误用单个迁移率。【题型2】由迁移率求杂质掺入后的电导率和对比倍数题目：试计算本征Si室温时的电导率。当掺入百万分之一的As后（设杂质全部电离），试计算其电导率。比本征Si的电导率增大了多少倍？已知：$n_i = 1.5\times10^{10}$ cm⁻³，$\mu_n = 1450$ cm²/V·s，$\mu_p = 500$ cm²/V·s；Si原子浓度 $5.0\times10^{22}$ cm⁻³；掺杂后电子迁移率降为 $\mu_n' = 900$ cm²/V·s。解题过程：① 本征电导率：$$\sigma_i = qn_i(\mu_n+\mu_p) = 1.602\times10^{-19}\times1.5\times10^{10}\times(1450+500)$$$$= 1.602\times10^{-19} \times 1.5\times10^{10} \times 1950 = 4.68\times10^{-6} \text{ S/cm}$$② 掺As浓度：$$N_D = \frac{5.0\times10^{22}}{10^6} = 5.0\times10^{16} \text{ cm}^{-3}$$③ 掺杂后判断：$N_D \gg n_i$，室温强电离，则：$$n_0 = N_D = 5.0\times10^{16} \text{ cm}^{-3}$$$$p_0 = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(1.5\times10^{10})^2}{5.0\times10^{16}} = 4.5\times10^3 \text{ cm}^{-3} \ll n_0$$空穴贡献完全可忽略，用新迁移率：$$\sigma = qn_0\mu_n' = 1.602\times10^{-19} \times 5.0\times10^{16} \times 900 = 7.2 \text{ S/cm}$$④ 增大倍数：$$\frac{\sigma}{\sigma_i} = \frac{7.2}{4.68\times10^{-6}} = 1.54\times10^6$$✎ 批注：这道题三个步骤全是高频考点。①本征电导率用 $n_i(\mu_n+\mu_p)$；②掺杂后先判断是否强电离（$N_D \gg n_i$），若是直接 $n_0 = N_D$，少子用 $n_i^2/N_D$；③注意掺杂会降低迁移率，题目给出了新值要用新值。倍数悬殊（$10^6$量级）说明掺杂对导电性的巨大影响，这正是半导体器件的物理基础。第二部分：载流子统计分布【题型3】费米函数概率计算题目（a）：令 $T = 300$ K，计算比费米能级高 $3k_0T$ 的能级被电子占据的概率。解题过程：$$f(E) = \frac{1}{1+\exp\!\left(\dfrac{E-E_F}{k_0T}\right)} = \frac{1}{1+\exp(3)} = \frac{1}{1+20.09} = \frac{1}{21.09} \approx 4.74\%$$题目（b）：某材料费米能级为6.25 eV，求在低于费米能级0.30 eV处，能态为空的概率为1%时的温度。解题过程：能态为空的概率 = $1 - f(E)$，…

半导体器件物理核心知识复习指南
type: item
date: 2026-06-13T17:20:00+08:00
description: 一、核心常数与材料参数速查表1.1 基本物理常数常数符号数值基本电荷$q$$1.602 \times 10^{-19}$ C玻耳兹曼常数$k_0$$1.380 \times 10^{-23}$ J/K = $8.617 \times 10^{-5}$ eV/K室温热电压 (300K)$k_0T/q$$0.026$ eV（常取 $0.025$ eV）普朗克常数$h$$6.626 \times 10^{-34}$ J·s约化普朗克常数$\hbar = h/2\pi$$1.055 \times 10^{-34}$ J·s自由电子质量$m_0$$9.109 \times 10^{-31}$ kg真空介电常数$\varepsilon_0$$8.854 \times 10^{-14}$ F/cm1.2 Si、Ge、GaAs 材料常数（300K）参数SiGeGaAs禁带宽度 $E_g$ (eV)1.120.671.42（课件中取 1.428）本征载流子浓度 $n_i$ (cm⁻³)$1.5 \times 10^{10}$$2.4 \times 10^{13}$$1.1 \times 10^7$电子有效质量 $m_n^*$$0.26 m_0$$0.12 m_0$—空穴有效质量 $m_p^*$———导带态密度有效质量 $m_{dn}$$1.08 m_0$$0.56 m_0$—价带态密度有效质量 $m_{dp}$$0.50 m_0$$0.37 m_0$—导带有效状态密度 $N_c$ (cm⁻³)$2.8 \times 10^{19}$$1.05 \times 10^{19}$—价带有效状态密度 $N_v$ (cm⁻³)$1.1 \times 10^{19}$$5.7 \times 10^{18}$—电子迁移率 $\mu_n$ (cm²/V·s)$1350 \sim 1450$$3600 \sim 3900$—空穴迁移率 $\mu_p$ (cm²/V·s)$480 \sim 500$$1700 \sim 1900$—相对介电常数 $\varepsilon_r$11.91613.1原子密度 (cm⁻³)$5.0 \times 10^{22}$$4.4 \times 10^{22}$—高频考点：$k_0T = 0.026$ eV，$N_c \propto T^{3/2}$，$n_i^2 = n_0 p_0$二、能带与有效质量（回旋共振）2.1 等能面方程导带底附近（以 $k_0$ 为极值点）三维泰勒展开：$$E(\vec{k}) = E(k_0) + \frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{(k_x - k_{0x})^2}{m_x^*} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{m_y^*} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{m_z^*}\right]$$旋转椭球面（纵向 $m_l$，横向 $m_t$）：$$E(k) = E_c + \frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{k_1^2 + k_2^2}{m_t} + \frac{k_3^2}{m_l}\right]$$2.2 回旋共振频率球形等能面：$$\omega_c = \frac{qB}{m_n^*} \quad \Rightarrow \quad m_n^* = \frac{qB}{\omega_c}$$椭球形等能面（B方向余弦为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$）：$$\omega_c = \frac{qB}{m_c^*}, \quad \frac{1}{(m_c^*)^2} = \frac{\alpha_1^2\alpha_2^2}{m_t^2 m_l} + \frac{\alpha_2^2\alpha_3^2}{m_t^2 m_l} + \frac{\alpha_1^2\alpha_3^2}{m_t^2 m_l} + \frac{1}{m_t m_l}(\text{组合项})$$计算流程：给定 B 方向 → 代入椭球有效质量公式 → 求解 $\omega_c$ → 换算有效质量2.3 硅锗材料的有效质量材料$m_l^*$$m_t^*$对称数 $s$$m_{dn} = s^{2/3}(m_l m_t^2)^{1/3}$Si (6个[100]椭球)$0.98 m_0$$0.19 m_0$6$1.08 m_0$Ge (4个[111]椭球)$1.64 m_0$$0.0819 m_0$4$0.56 m_0$三、杂质能级3.1 类氢模型估算电离能施主杂质电离能：$$\Delta E_D = \frac{m_n^*}{m_0} \cdot \frac{1}{\varepsilon_r^2} \cdot E_0 …

PN结与太阳能电池课程笔记
type: item
date: 2026-05-17T19:31:00+08:00
description: 一、半导体基础回顾1.1 本征半导体热平衡下，电子与空穴浓度相等：$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_BT}\right)$$其中 $N_c,\ N_v$ 为导带/价带有效态密度，$E_g$ 为禁带宽度。室温下Si：$n_i \approx 1.5\times10^{10}\ \text{cm}^{-3}$。1.2 掺杂半导体N型（施主浓度 $N_D$，多子为电子）：$$n \approx N_D,\quad p = \frac{n_i^2}{N_D}$$P型（受主浓度 $N_A$，多子为空穴）：$$p \approx N_A,\quad n = \frac{n_i^2}{N_A}$$费米能级位置（相对本征费米能级 $E_i$）：$$E_F - E_i = k_BT \ln\frac{N_D}{n_i} \quad \text{(N型)}$$$$E_i - E_F = k_BT \ln\frac{N_A}{n_i} \quad \text{(P型)}$$二、PN结的形成2.1 接触与扩散P型和N型半导体接触后，浓度梯度驱动扩散：空穴：$P \to N$电子：$N \to P$载流子越界复合，留下不可移动的电离杂质，形成空间电荷区（耗尽区，Depletion Region）。2.2 内建电场与平衡空间电荷区产生内建电场 $\mathcal{E}_{bi}$（方向 $N \to P$），对多子扩散形成阻力，同时驱动少子漂移。平衡条件（扩散 = 漂移）：$$J_n = q\mu_n n\mathcal{E} + qD_n\frac{dn}{dx} = 0$$$$J_p = q\mu_p p\mathcal{E} - qD_p\frac{dp}{dx} = 0$$热平衡的等价表述：全局费米能级对齐，$E_F$ 为常数。2.3 内建电位差$$V_{bi} = \frac{k_BT}{q}\ln\frac{N_A N_D}{n_i^2}$$典型值：Si PN结室温下 $V_{bi} \approx 0.6\text{–}0.8\ \text{V}$。能带弯曲量即为 $qV_{bi}$：$$qV_{bi} = (E_F^N - E_F^P)\big|_{\text{接触前}} = \Delta E_F$$2.4 耗尽近似与耗尽层宽度泊松方程：$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_s}$$在耗尽区内（$-x_p < x < x_n$）：$$\rho = \begin{cases} -qN_A, & -x_p < x < 0 \\ +qN_D, & 0 < x < x_n \end{cases}$$电荷守恒：$N_A x_p = N_D x_n$各侧宽度：$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_{bi}}{q}\cdot\frac{N_A}{N_D(N_A+N_D)}}, \quad x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_{bi}}{q}\cdot\frac{N_D}{N_A(N_A+N_D)}}$$总耗尽区宽度：$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_{bi}}{q}\cdot\frac{N_A+N_D}{N_A N_D}}$$最大电场（结界面处）：$$\mathcal{E}_{max} = \frac{qN_D x_n}{\varepsilon_s} = \frac{2V_{bi}}{W}$$三、PN结的电流-电压特性3.1 加偏压后的变化施加外偏压 $V$（正向：P接正极）后，势垒变为 $V_{bi} - V$，耗尽区宽度变为：$$W(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_{bi}-V)}{q}\cdot\frac{N_A+N_D}{N_A N_D}}$$3.2 理想二极管方程（肖克利方程）$$I = I_0\left(\exp\frac{qV}{k_BT} - 1\right)$$其中饱和电流（少子注入决定）：$$I_0 = Aqn_i^2\left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A}\right)$$$D_p,\ D_n$：空穴/电子扩散系数$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$，$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$：少子扩散长度$\tau$：少子寿命3.3 非理想因子实际器件中复合不可忽视，方程修正为：$$I = I_0\left(\exp\frac{qV}{nk_BT} - 1\right)…

有机光电材料与器件基础课程笔记
type: item
date: 2026-05-17T18:59:00+08:00
description: 一、迁移率与电荷传输1.1 定义迁移率 ($\mu$) 是描述电荷载流子（电子或空穴）在电场作用下运动快慢程度的核心宏观参数。其物理定义为载流子漂移速度 ($v_d$) 与施加电场强度 ($E$) 的比值：$$\mu = \frac{v_d}{E}$$单位通常为 $cm^2/(V \cdot s)$。在中文学术语境下，“迁移率”与“电迁移率”在固态电子器件研究中通常指代同一概念，即电荷在电场驱动下的传输能力。1.2 有机材料的传输机制：跳跃模型与无机半导体（如硅）中高度有序的“能带传输”不同，有机发光材料分子间主要靠范德华力结合，呈现无定形态。机制： 电荷通过在离散的分子位点之间发生量子力学“跳跃”来传输。特性： 由于跳跃传输效率较低，有机物迁移率普遍偏低（$10^{-6}$ 到 $10^{-3} \, cm^2/(V \cdot s)$）。场致效应： 迁移率随电场增加而增大，通常遵循 Poole-Frenkel 规律：$\mu(E) = \mu_0 \exp(\gamma \sqrt{E})$。单极性： 材料往往表现出倾向于传输单一载流子（空穴或电子）的特性。二、有机导电基础与材料选型2.1 导电微观结构有机材料具备导电或半导体特性的核心在于其共轭体系。碳骨架处于 $sp^2$ 杂化状态，未参与杂化的 $p$ 轨道侧向重叠形成离域 $\pi$ 键。载流子在分子内部沿 $\pi$ 轨道传输，在分子间则依赖 $\pi-\pi$ 堆积 (Stacking) 进行跳跃。2.2 电子给体与受体材料的电学性质由前线轨道（HOMO 和 LUMO）决定：电子给体 (D型)： 易失电子，具较高 HOMO 能级，用作空穴传输层 (HTL)。典型材料：P3HT（聚合物光伏）、NPB（经典OLED空穴传输）、CuPc。电子受体 (A型)： 易得电子，具较低 LUMO 能级，用作电子传输层 (ETL)。典型材料：PCBM（富勒烯衍生物）、Alq3（经典绿光及电子传输）、TPBi、ITIC。2.3 导电高分子的广泛应用这类材料兼具金属电学特性和塑料加工柔性：光电器件 (OLED/OPV)： 利用其透明度与功函数匹配性，如 PEDOT:PSS 作为空穴注入层。能量存储： 利用其氧化还原活性提供高比电容，如 聚吡咯 (PPy) 和 聚苯胺 (PANI)。生物与化学传感： 对环境刺激（气体、pH）高度敏感，如 聚噻吩衍生物。工业防护： 用于防腐涂层与电磁屏蔽 (EMI)。三、OLED 器件物理与工程架构3.1 定义与物理过程OLED 是一种电致发光 (Electroluminescence, EL) 器件，通过在多层纳米级有机薄膜上施加电场，将电能转化为光能。核心物理步骤：注入： 电子从低功函数阴极注入 LUMO，空穴从高功函数阳极注入 HOMO。传输： 载流子在电场驱动下通过跳跃机制向发光层移动。复合： 电子与空穴在发光层相遇，受库仑力束缚形成激子。发光： 激子通过辐射跃迁回到基态释放光子，波长由带隙 ($E_g = LUMO - HOMO$) 决定。3.2 多层结构与能级阶梯可视化器件通过“阶梯状”能级设计，引导电荷注入并将其限制在发光区：四、发光动力学与前沿机制 (荧光 vs 磷光)4.1 雅布隆斯基图 (Jablonski Diagram)电荷复合基于自旋统计，产生 25% 单线态 ($S_1$) 和 75% 三线态 ($T_1$) 激子。4.2 突破 25% 效率极限的策略传统荧光只能利用 $S_1$ 发光（25%上限）。要实现 100% 内量子效率，必须利用三线态：磷光机制 (重原子效应)： 引入 Ir、Pt 等重金属原子，增强自旋-轨道耦合，解除自旋禁阻，使 $T_1 \rightarrow S_0$ 能够高效发光。TADF (热活化延迟荧光)： 采用高度扭曲的 D-A（给体-受体）结构，将 HOMO 和 LUMO 在空间上分离，使得单/三线态能隙极小 ($\Delta E_{ST} \approx 0$)，促使三线态激子通过反系间窜越 (RISC) 转化为单线态发光。五、概念拓展 —— 光变色与电变色虽然均表现为宏观色彩变化，但驱动力与微观本质截然不同，在柔性显示与智能窗口中有互补应用。5.1 光变色机制： 吸收光子能量导致分子构型的可逆异构化（如螺吡喃的开/闭环，偶氮苯的顺/反异构），改变共轭长度。特性： 光致发生，热致回复，缺乏长期双稳态性。5.2 电变色机制： 外部电压驱动下的电化学氧化还原反应（如 $WO_3$ 的离子嵌入脱出）。特性： 主动控制，具双稳态（撤电后保持颜色），非辐射跃迁（仅改变吸收光谱，而 OLED 为辐射发光）。

非平衡载流子课程笔记
type: item
date: 2026-03-30T18:15:00+08:00
description: 一、非平衡载流子的注入与复合1. 平衡载流子与非平衡载流子热平衡态下，温度 $T$ 一定，平衡载流子浓度 $n_0$、$p_0$ 确定，满足热平衡判据：$$n_0 p_0 = n_i^2$$对半导体施加外部作用（光照、电注入等）后，破坏热平衡，额外产生的载流子称为非平衡载流子（过剩载流子），用 $\Delta n$、$\Delta p$ 表示：$$n = n_0 + \Delta n, \quad p = p_0 + \Delta p$$注意：电中性条件要求 $\Delta n = \Delta p$（每产生一个电子必然同时产生一个空穴）。2. 非平衡载流子的产生与复合产生率 $G$：单位时间单位体积中产生的载流子数复合率 $R$：单位时间单位体积中复合的载流子数稳态时：$G = R$，$\Delta n$、$\Delta p$ 维持不变光注入过程：光子能量 $h\nu > E_g$ → 价带电子跃迁至导带 → 产生电子空穴对 → $\Delta n$、$\Delta p$ 增加 → 复合率升高 → 最终达到新稳态。3. 多子与少子中的非平衡载流子类型多数载流子少数载流子n 型电子 $n_0$，$\Delta n$为非平衡多子空穴 $p_0$，$\Delta p$为非平衡少子p 型空穴 $p_0$，$\Delta p$为非平衡多子电子 $n_0$，$\Delta n$为非平衡少子关键结论：$\Delta p \gg p_0$（少子对非平衡载流子极为敏感），而多子几乎不受影响。因此，非平衡少子对半导体特性起主导作用。4. 注入方式与检验光注入：$h\nu > E_g$ 的光照电注入：pn 结（少数载流子注入）检验方法：光照后电导率增大（附加电导率 $\Delta\sigma = q(\mu_n \Delta n + \mu_p \Delta p)$），通过电流/电压变化检测二、非平衡载流子的寿命1. 寿命的定义撤销外部注入后，非平衡载流子不会立即消失，而是通过净复合逐渐衰减回平衡态。其平均生存时间称为非平衡载流子寿命 $\tau$。2. 寿命的计算（以 n 型半导体少子 $\Delta p$ 为例）复合率正比于非平衡载流子浓度：$$\frac{d(\Delta p)}{dt} = -\frac{\Delta p}{\tau}$$小注入下 $\tau$ 为常数，代入初始条件 $\Delta p(0) = \Delta p_0$，解得：$$\boxed{\Delta p(t) = \Delta p_0 \, e^{-t/\tau}}$$物理意义：$t = \tau$ 时，非平衡载流子浓度衰减至原来的 $1/e$。$\tau$ 越小，复合越快。可以严格证明 $\tau$ 就是所有少子的平均生存时间（对 $t \cdot \Delta p(t)/\Delta p_0$ 从 0 到 $\infty$ 积分得 $\tau$）。3. 寿命的测量方法光电导衰减法（直流/高频/微波）：监测撤销光照后电压衰减曲线，读取 $t = \tau$ 处光磁电法：利用光磁电效应，适合短寿命材料（如 GaAs）扩散长度法双脉冲法4. 典型寿命数据材料少子寿命完整 Ge 单晶$\sim 10^4\ \mu\text{s}$完整 Si 单晶$\sim 10^3\ \mu\text{s}$GaAs$10^{-8}$–$10^{-9}\ \text{s}$（寿命极短，直接带隙）同种材料不同条件下寿命差别极大，因此 $\tau$ 被称为"半导体结构灵敏参数"。三、准费米能级1. 概念引入热平衡态系统具有统一费米能级 $E_F$。非平衡态时，导带和价带内部各自热弛豫极快（带内跃迁频繁），但带间跃迁稀少，带间来不及达到平衡。因此可以分别为导带和价带引入各自的"准费米能级"：导带准费米能级：$E_{Fn}$（电子准费米能级）价带准费米能级：$E_{Fp}$（空穴准费米能级）2. 非平衡态载流子浓度表达式$$n = n_i \exp\!\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{kT}\right), \quad p = n_i \exp\!\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{kT}\right)$$$n > n_0$：$E_{Fn}$ 比平衡态 $E_F$ 更靠近导带底 $E_c$$p > p_0$：$E_{Fp}$ 比平衡态 $E_F$ 更靠近价带顶 $E_v$3. 重要结论非平衡态下：$$np = n_i^2 \exp\!\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{kT}\right) > n_i^2$$小注入时（以 p 型为例）：多子浓度基本不变，$E_{Fp}$ 偏离 $E_F$ 很小少子浓度大幅变化，$E_{Fn}$ 偏离 $E…

载流子的输运现象课程笔记
type: item
date: 2026-03-28T14:00:00+08:00
description: 一、 载流子的漂移运动和迁移率1. 导体的欧姆定律电流密度 $J$：通过垂直于电流方向单位面积的电流，单位 A/cm²欧姆定律微分形式：$$J = \sigma E = \frac{E}{\rho}$$其中 $\rho$ 为电阻率（Ω·cm），$\sigma$ 为电导率（S/cm）2. 漂移速度与迁移率漂移运动：外加电场后，载流子受电场力作用沿电场方向（电子反向）作定向运动。平均漂移速度 $\bar{v}_d$：定向运动的平均速度。电流密度与漂移速度的关系：$$J = nq\bar{v}_d$$迁移率 $\mu$（单位：cm²/V·s）：$$\mu = \frac{\bar{v}_d}{E}$$物理意义：单位场强下载流子的平均漂移速度，描述载流子在电场下移动的难易程度。迁移率越大，载流子越容易在电场中运动。3. 半导体的电导率与迁移率半导体中，导带电子和价带空穴均参与导电。两者运动方向相反，但贡献电流方向相同。漂移电流密度：$$J_n = nq\mu_n E \quad \text{（电子）}$$$$J_p = pq\mu_p E \quad \text{（空穴）}$$总电流密度：$$J = (nq\mu_n + pq\mu_p)E$$半导体电导率：$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$$类型主导载流子n型半导体电子（$\mu_n$ 大）p型半导体空穴（$\mu_p$ 大）本征半导体电子和空穴均参与外加电场后能带的变化：平衡态能带水平；加电场后能带倾斜，倾斜幅度等于 $qV$（$V$ 为外加电压），电子向高能端运动，空穴向低能端运动。加电场前后能带的变化二、载流子的散射1. 散射的概念与欧姆定律的定性解释问题：若电子只受电场力匀加速，速度应无限增大，但实验中电流恒定——矛盾！散射的本质：载流子在热运动中与晶格原子、电离杂质发生碰撞，导致速度大小和方向改变。重要概念：平均自由程：连续两次散射间自由运动的平均路程平均自由时间 $\tau$：连续两次散射间自由运动的平均时间欧姆定律的定性解释：无电场：载流子热运动无规则，宏观净电流为零有电场：电场给载流子附加定向速度；散射使附加速度重新随机化，不能无限积累 → 形成恒定的平均漂移速度 → 恒定电流2. 主要散射机构主要散射机构轨迹对比（1）电离杂质散射电离施主（正电荷）和电离受主（负电荷）产生库仑场，局部破坏晶格周期性势场，使经过附近的载流子偏转（类似 α 粒子在库仑场中的双曲线轨迹）。散射几率 $P_i$：$$P_i \propto \frac{N_i}{T^{3/2}}$$说明：$N_i$（杂质浓度）越高，散射越强；$T$ 越高，载流子热速度越大，掠过杂质时偏转越小，散射几率反而减小。（2）晶格振动散射（声子散射）晶格振动分为两类：声学波：原胞内原子同向振动，频率低，代表质心运动 → 硅、锗的主要散射机制光学波：原胞内原子反向振动，频率高，质心不动 → 在离子性半导体（如 GaAs）中重要晶格振动能量量子化为声子，散射等效为载流子与声子的碰撞（遵从准动量守恒和能量守恒）。声学波散射几率 $P_A \propto T$，光学波散射几率 $P_O$ 随温度升高而升高。（3）其他散射机构散射类型物理机制起作用条件等同能谷间散射电子从一个极值跃迁到另一个（Si的6个等能谷）温度较高中性杂质散射未电离杂质对周期势的微扰低温、重掺杂位错散射位错线俘获电子形成负电中心，产生附加电场晶体质量差载流子间散射载流子相互碰撞强简并半导体三、迁移率与杂质浓度和温度的关系1. 平均自由时间与散射几率的关系设 $t=0$ 时有 $N_0$ 个电子开始运动，$N(t)$ 为 $t$ 时刻未被散射的电子数，则：$$\tau = \frac{1}{P} \quad \text{（平均自由时间 = 散射几率的倒数）}$$2. 迁移率与平均自由时间的关系在 $x$ 方向加电场，对电子进行统计平均，得平均漂移速度：$$\bar{v}_d = \frac{q\tau}{m^*} E$$因此：$$\mu = \frac{q\tau}{m^*}$$电子迁移率：$\mu_n = \dfrac{q\tau_n}{m_n^*}$空穴迁移率：$\mu_p = \dfrac{q\tau_p}{m_p^*}$结论：$\tau$ 越大（散射越弱），$m^*$ 越小，迁移率越大。电导有效质量（以Si为例）：Si导带有6个旋转椭球形等能面，横向有效质量 $m_t = 0.19 m_0$，纵向 $m_l = 0.98 m_0$，电导有效质量：$$\frac{1}{m_c} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{m_l} + \frac{2}{m_t}\right) \Rightarrow m_c = 0.2…

载流子的统计分布课程笔记
type: item
date: 2026-03-18T21:25:00+08:00
description: 状态密度能量状态密度的定义定义： 在能带中，能量 $E$ 附近单位能量间隔内、单位体积半导体中所允许的量子态数，记作 $g(E)$。物理意义： 描述量子态按能量分布的密集程度。它是能量的连续函数，决定了能带中特定能量水平上“能容纳电子的位置数目”。状态密度的推导过程状态密度的推导需要从动量空间（k空间）的量子态分布出发，并结合能带结构的 $E(\mathbf{k})$ 关系。1. k 空间量子态分布根据量子力学的周期性边界条件，晶体中电子的波矢 $\mathbf{k}$ 不能连续取值，而是分立的。对于体积为 $V = L^3$ 的立方体晶体：允许的波矢分量为：$k_x = n_x\frac{2\pi}{L}, k_y = n_y\frac{2\pi}{L}, k_z = n_z\frac{2\pi}{L}$（$n_x, n_y, n_z$ 为整数）。在 k 空间中，每一个量子态占据的体积为 $(\frac{2\pi}{L})^3 = \frac{8\pi^3}{V}$。考虑泡利不相容原理，每个允许的 $\mathbf{k}$ 状态可以容纳自旋相反的两个电子。因此，k 空间单位体积内的量子态数为：$\frac{2}{8\pi^3 / V} = \frac{V}{4\pi^3}$。结论：k 空间中的量子态是均匀分布的。2. 从 k 空间到能量 E 空间的转换为了求 $g(E)$，我们需要计算能量在 $E$ 到 $E+dE$ 之间的量子态数 $dZ$。在 k 空间中，能量为 $E$ 和 $E+dE$ 的等能面之间构成一个球壳（假设导带底位于 $k=0$ 且等能面为球面）。球壳在 k 空间的体积为：$d\Omega_k = 4\pi k^2 dk$。对应的量子态总数为：$dZ = \frac{V}{4\pi^3} \cdot 4\pi k^2 dk = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk$。3. 结合能带关系求解对于导带底附近的电子，其能量与波矢的关系为有效质量近似：$$E(k) = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$从中解出 $k$ 和 $dk$：$$k = \frac{\sqrt{2m_n^*(E - E_c)}}{\hbar}$$$$dE = \frac{\hbar^2 k}{m_n^*} dk \implies dk = \frac{m_n^*}{\hbar^2 k} dE$$将 $k$ 和 $dk$ 代入 $dZ$ 的表达式，并将 $\hbar = h / 2\pi$ 代入，即可得到单位体积、单位能量间隔的状态密度 $g_c(E) = \frac{1}{V} \frac{dZ}{dE}$。具体结果与状态密度有效质量状态密度分布1. 导带底附近状态密度对于等能面为球面（如 GaAs）的情况，推导结果为：$$g_c(E) = \frac{4\pi (2m_{dn}^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c}, \quad (E > E_c)$$对于等能面为旋转椭球面（如 Si、Ge，极值不在 $k=0$）的情况，引入电子状态密度有效质量 $m_{dn}$ 替代上式中的 $m_n^*$：$$m_{dn} = s^{2/3}(m_t^2 m_l)^{1/3}$$其中 $s$ 为导带底等价极值点数，$m_t$、$m_l$ 分别为横向和纵向有效质量。2. 价带顶附近状态密度由于价带顶存在重空穴带和轻空穴带的简并，需要将两者的状态密度相加。引入空穴状态密度有效质量 $m_{dp}$：$$m_{dp} = \left[(m_{ph})^{3/2} + (m_{pl})^{3/2}\right]^{2/3}$$价带顶的状态密度表示为：$$g_v(E) = \frac{4\pi (2m_{dp}^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E}, \quad (E < E_v)$$3. 常见半导体参数表材料$m_t$$m_l$$s$$m_{dn}$Si$0.19m_0$$0.98m_0$6$1.08m_0$Ge$0.082m_0$$1.64m_0$4$0.56m_0$GaAs$0.067m_0$$0.067m_0$1$0.067m_0$材料$m_{pl}$$m_{ph}$$m_{dp}$Si$0.16m_0$$0.53m_0$$0.59m_0$Ge$0.044m_0$$0.36m_0$$0.37m_0$GaAs$0.082m_0$$0.45m_0$$0.47m_0$费米能级和载流子的统计分布费米-狄拉克分布函数热平衡状态下，服从泡利不相容原理的电子在各个能量状态上的统计分布概率由费米-狄拉克函数决定：$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\dfrac…

半导体中的杂质、缺陷及其能级课程笔记
type: item
date: 2026-03-14T12:10:00+08:00
description: 杂质能级杂质的存在形式与分类在实际半导体材料中，不可避免地存在杂质原子。这些杂质破坏了晶体的周期性势场，在禁带中引入局域化的电子态，即杂质能级，从而显著影响半导体的电学性质。根据杂质原子在晶格中的位置，可分为两类：替位式杂质：杂质原子取代主晶格原子位于格点上。这类杂质通常与主晶格原子尺寸相近、价电子结构相似，如Ⅲ族（B, Al, Ga, In）和Ⅴ族（P, As, Sb）元素掺入Si或Ge中。间隙式杂质：杂质原子位于晶格原子之间的间隙位置。这类杂质一般原子半径较小，例如Li⁺离子（半径约0.068 nm）可进入Si晶格间隙。图1 半导体中的杂质能级杂质浓度定义为单位体积内的杂质原子数，常用符号 $N_D$（施主浓度）和 $N_A$（受主浓度）表示，单位为 cm⁻³。施主杂质、施主能级与n型半导体当Ⅴ族元素（如P、As、Sb）掺入Si或Ge等Ⅳ族半导体时，形成替位式杂质。由于Ⅴ族原子有5个价电子，其中4个与周围Si原子形成共价键，多余的一个价电子仅被弱束缚于正电中心（如P⁺）周围，处于束缚态。图2 半导体中的施主原子该电子只需吸收少量能量（远小于禁带宽度 $E_g$），即可挣脱束缚跃迁至导带，成为参与导电的自由电子。这一过程称为施主电离，其反应可表示为：$$ \text{P} \rightarrow \text{P}^+ + e^- $$电离后，施主原子成为不能移动的正电中心（电离施主），而电子进入导带。在能带图中，这种杂质在禁带中引入一个靠近导带底 $E_C$ 的能级，称为施主能级，记作 $E_D$。施主电离能 $\Delta E_D$ 定义为将束缚电子激发到导带所需的最小能量，满足：$$ \Delta E_D = E_C - E_D $$主要依靠此类电子导电的半导体称为n型半导体。受主杂质、受主能级与p型半导体当Ⅲ族元素（如B、Al、Ga、In）掺入Si或Ge时，也形成替位式杂质。由于Ⅲ族原子仅有3个价电子，与周围4个Si原子成键时缺少一个电子，倾向于从邻近共价键夺取一个电子，从而在价带中产生一个空穴。图3 半导体中的受主原子该空穴被负电中心（如B⁻）弱束缚，少量热能即可使其脱离束缚进入价带，成为导电空穴。此过程称为受主电离，反应式为：$$ \text{B} + h^+ \rightarrow \text{B}^- $$电离后，受主原子成为固定的负电中心（电离受主），而空穴进入价带。在能带图中，受主杂质在禁带中引入一个靠近价带顶 $E_V$ 的能级，称为受主能级，记作 $E_A$。受主电离能 $\Delta E_A$ 是将价带电子激发至受主能级所需能量，满足：$$ \Delta E_A = E_A - E_V $$主要依靠空穴导电的半导体称为p型半导体。浅能级杂质电离能的计算：类氢模型对于Ⅲ、Ⅴ族掺杂Si、Ge形成的施主或受主能级，其电离能远小于禁带宽度（通常 < 0.1 eV），被称为浅能级杂质。其束缚态行为类似于氢原子系统，可用类氢模型估算电离能。氢原子基态电离能为：$$ \Delta E_0 = \frac{m_0 q^4}{8 \varepsilon_0^2 h^2} = 13.6\,\text{eV} $$在半导体环境中需进行两项修正：有效质量修正：电子在周期性晶格中运动，其惯性质量由自由电子质量 $m_0$ 替换为导带电子有效质量 $m_n^*$（施主）或价带空穴有效质量 $m_p^*$（受主）。介电常数修正：由于半导体介质极化，库仑作用减弱，真空介电常数 $\varepsilon_0$ 被替换为 $\varepsilon_0 \varepsilon_r$，其中 $\varepsilon_r$ 为相对介电常数。综合上述修正，施主杂质电离能为：$$ \Delta E_D = \frac{m_n^*}{m_0} \cdot \frac{13.6}{\varepsilon_r^2}\,\text{eV} $$受主杂质电离能为：$$ \Delta E_A = \frac{m_p^*}{m_0} \cdot \frac{13.6}{\varepsilon_r^2}\,\text{eV} $$以Si中磷（P）为例，$\varepsilon_r = 11.9$，$m_n^* \approx 0.26 m_0$，代入得：$$ \Delta E_D \approx \frac{0.26}{1} \cdot \frac{13.6}{(11.9)^2} \approx 0.025\,\text{eV} $$与实验值0.044 eV数量级一致，表明类氢模型是合理的近似。深能级杂质非Ⅲ、Ⅴ族元素（如过渡金属Au、Cu、Ni等）掺入Si或Ge中，会引入远离带边的能级，称为深能级杂质。其特点包括：电离能大：$\Delta E_D$ 或 $\D…

从半导体的晶格结构到能带工程课程笔记
type: item
date: 2026-03-14T11:19:00+08:00
description: 半导体晶体结构与键合特性半导体的物理性质与其原子排列方式密切相关。在宏观上，固体可分为非晶、多晶和单晶三类，其中单晶材料因其高度有序的周期性结构，在电子器件中应用最为广泛。半导体材料如硅（Si）、锗（Ge）和砷化镓（GaAs）均为典型的单晶体，其电学特性直接由晶格结构与原子间的结合性质决定。金刚石结构与闪锌矿结构，闪锌矿结构与金刚石结构的不同在于，闪锌矿结构的两个不同的原子位上是不同的原子而金刚石结构的两个不同的原子位上都是相同的原子。常见的半导体晶体结构主要包括以下四种类型：金刚石结构：适用于第ⅣA族元素半导体，如硅和锗。每个原子通过共价键与周围四个原子形成正四面体结构，键角为109°28′。该结构可视为两个面心立方晶胞沿空间对角线方向相互位移1/4长度套构而成。闪锌矿结构：典型代表为Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体砷化镓（GaAs）。其结构与金刚石类似，但由两种不同原子构成，具有部分离子键成分，表现出混合键合特性。纤锌矿结构：存在于某些Ⅱ-Ⅵ族化合物中，如硫化镉（CdS）和硫化锌（ZnS），具有六方对称性，同样由两类原子交替排列形成四面体配位。氯化钠型结构：见于一些Ⅳ-Ⅵ族化合物，如硫化铅（PbS），由两套面心立方晶格沿边长方向平移1/2长度构成，主要以离子键结合。为了精确描述晶体中的方向与平面，引入了晶向指数（如[100]、[110]、[111]）和晶面指数（如(100)、(110)、(111)），这些符号在分析能带极值位置和载流子输运行为时至关重要。下表总结了几种典型半导体的晶格参数：结构类型代表材料晶格常数 a (nm)原子密度 (个/cm³)原子间最短距离 (nm)共价半径 (nm)金刚石硅0.5430895.00×10²²0.2350.117金刚石锗—4.42×10²³—0.122值得注意的是，硅和锗的结晶学原胞包含8个原子，体现了其复杂的复式格子特征。这种周期性排列不仅决定了材料的机械与热学性能，更为后续电子在周期性势场中的运动奠定了基础。周期性势场中的电子状态与能带形成在孤立原子中，电子受原子核势场作用，只能占据分立的能级，如主量子数 $n$ 和角量子数 $l$ 所描述的 K、L、M 壳层。然而，当大量原子周期性排列形成晶体时，相邻原子间的距离缩短至几埃量级，其外层电子壳层发生显著交叠，导致原本孤立的能级发生分裂与展宽，最终形成能带。这一过程的核心是电子的共有化运动：由于波函数重叠，价电子不再局限于单个原子，而是在整个晶格中巡游，成为“共有电子”。随着原子数目 $N$ 增大，每个原子能级分裂为 $N$ 个极其密集的子能级，宏观上表现为连续的能量区域——即允带。允带之间被禁止电子存在的能量间隙隔开，称为禁带。能带的形成过程示意图。描述晶体中电子状态的基础是求解周期性势场下的薛定谔方程：$$ - \frac{\hbar^{2}}{2 m_{0}} \frac{d^{2} \psi (x)}{d x^{2}} + V(x) \psi(x) = E \psi(x) $$其中 $V(x)$ 是与晶格周期相同的周期性势场。在此框架下，采用绝热近似（固定原子核）和单电子近似（考虑平均势场），可得电子波函数满足布洛赫定理：$$ \psi_{k}(x) = u_{k}(x) e^{i k x}, \quad u_{k}(x + a) = u_{k}(x) $$该波函数是一个振幅按晶格周期 $a$ 调制的平面波，体现了电子在周期结构中的传播特性。在 $k$ 空间中，能量 $E(k)$ 的关系呈现出周期性与不连续性。允带出现在特定的布里渊区内，而禁带则位于布里渊区边界 $k = n\pi/a$ 处。例如，第一布里渊区为 $-\pi/a < k < \pi/a$。考虑到实际晶体中波矢 $k$ 的量子化条件，$k$ 空间中的允许态是离散的。为了简化能带图示，通常采用简约布里渊区方案，将高阶布里渊区的 $E-k$ 曲线平移至第一布里渊区内，使 $E$ 成为 $k$ 的多值函数。这不仅压缩了展示空间，也突出了能带极值（如导带底、价带顶）的关键位置。不同的能带结构示意图。不同材料的能带结构决定了其导电性质：金属：能带部分填充或存在重叠，无禁带，电子易于激发，导电性好。绝缘体：禁带宽度大（如 $\text{SiO}_2$ 达 8 eV），价带满而导带空，电子难以跃迁，导电性差。半导体：禁带较窄（如硅为 1.1 eV），在热或光激发下，价带电子可跃迁至导带，同时在价带留下可参与导电的空穴，从而实现可控导电。能带极值附近的电子动力学：有效质量理论在半导体中，载流子（电子和空穴）在外电场作用下的响应行为决定了材料的输运性质。为了描述这一过程，必须研究能带极值附近电子的动力学特性。由于晶体内部存在复杂的周期性势场，电子的运动不能简单地用自由电子模型来描述。为此，…